758 
Kaolin. 
auf der hohen Kante stehen und eine gute Spaltbarkeit nach ihrer grössten Fläche 
besitzen, dass die Anslöschung einen Winkel von ca. 15° — 20° mit der Richtung 
der letzteren und der Trace der Tafelfläche bildet (N. Jahrb. f. Min. 1887. IL 
70). — Demgegenüber wurde allerdings ein K. von Anglesey, angeblich ganz mit 
dem von Keusch untersuchten aus Colorado übereinstimmend, von Allan Dick 
und Miers als monoklin bestimmt; die meist sechsseitigen und rhombischen Tafeln 
sind nicht selten treppenförmig übereinandergeschichtet; dieCombination ooPoo. 
ooP. P. OP ist tafelförmig nach OP, auch nach ooPoo; OP: ooPoo= 90°; zwillings- 
artige Verwachsungen erfolgen nach OP ; die Auslöschungen entsprechen dem 
monoklinen System ; Auslöschungsschiefe zur Axe c aufcopoo im spitzen Winkel 
= 20° (Mineralog. Magazine VIII. 1888. 15 und IX. 1889. Nr. 41). 
hei der mikroskopischen Untersuchung der Kaolinmassen werden darin 
ausser den sehr kleinen und dünnen Schüppchen des eigentlichen Kaolins auch 
andere grössere Lamellen erkannt, welche bald klar und farblos, bald mehr 
bnlunlichgelb und trübe, wahrscheinlich einem glimmerartigen Mineral angehören 
(L. E. Schmid beobachtete auch sechsseitige, quergestreifte und gefurchte Pris- 
men, bis 0,4 mm lang, gekrümmt bis zum schleifen- und hakenförmigen, ähnlich 
den wulstigen Aggregaten des Vermiculits) ; ferner rundliche oder fragmentare 
Körnchen von Quarz, farblose blassbläuliche oder -grünliche Turmalinsäulchen 
(zuerst wahrgenommen von Schmid), Rutilprismen. 
I - 5i olm von Aue bei Schneeberg in Sachsen nach Forchhammer, Poggend. Ann. 
XXXV. 331. 
II. K. von Seilitz bei Meissen nach Forchhammer, ebendas. 
III. K. von Passau nach Forchhammer, ebendas. 
IV. K. von St. Yrieux bei Limoges nach Forchhammer, ebendas. 
V. K. von Benage in Cornwall nach Boase, Journ. f. pr. Chemie XI. 146. 
K. von Tongkang 
in China nach Ebelmen und 
Salvötat, Anu. d. 
ehim. et phys. 
(3) XXXI. 257. 
I. 
II. 
in* 
IV. 
V. 
VI. 
Kieselsäure . 
46,53 
46,46 
45,14 
48,68 
44,36 
50,5 
Thonerde . . 
39,47 
36,37 
35,00 
36,92 
40,00 
33,7 
Eisenoxyd . . 
— 
1,22 | 
- 1 
2,70 

1,8 
Kalk .... 
— 
0,58 (Na 2 0 
- 
1,9 (K 2 0) 
Magnesia . . 
— 
— 
— 
0,52 
1,93 
12,87 
0,8 
Wasser . . . 
13,97 
13,61 
17,16 
13,13 
11,2 
Köhlens. Kalk 
0,31 
1,47 
— 
— 
— 
100,28 
99,13 
100,00 
99,83 
99,16 
99,9 
V 
Nach Forchhammer, welcher zuerst die Vorgänge bei der Zersetzung des 
Orthoklases zu Kaolin erläuterte, ist der K. in seiner reinsten Form das Silicat 
(Ala) + 2 welches aus 4 6,40^ Si0 2 , 39,68 Al 2 O it und 13.92 H 2 0 
besteht; dies gilt wohl allgemein als die Normalzusammensetzung des Kaolins 
(Kaolinits) ; da aber das Wasser erst vollständig durch längeres stärkeres Er- 
hitzen entweicht , so scheint es nach Rammelsberg’s Vorgang gerechtfertigt, 
die Hälfte des Wassers als chemisch gebunden zu erachten und die Formel 
